## PENGARUH PENGGUNAAN LIMBAH PLASTIK POLYPROPYLENE (PP) SEBAGAI CAMPURAN AGREGAT KASAR TERHADAP KUAT TEKAN DAN TARIK PADA BETON FC’ 25 MPA
(Effect of The Use of Polypropylene (Pp) Plastic Waste as a Coarse Aggregate Mixture Of Compressive Strength and Tensile Strength o f Concrete Fc’ 25 Mpa)
Angga Pirman Firdaus 1 , Jonbi 1
1 Program Studi Teknik Sipil Universitas Pancasila E-mail: anggapirman@gmail.com

## ABSTRAK
Indonesia  berada  di  peringkat  kedua  di  dunia  penghasil  sampah  plastik  terbesar  setelah  Cina.  Setiap  tahunnya Indonesia mampu menyumbang sampah hingga 187,2 juta ton sampah plastik, Sedangkan Cina mencapai 262,9 juta ton  sampah  plastik.  Berdasarkan  pada  data  tersebut,  salah  satu  cara  untuk  memanfaatkan  limbah  plastik  dengan menggunakan  limbah  plastik  sebagai  bahan  campuran  pada  beton,  dimana  plastik  yang  digunakan  adalah  plastik polypropylene  (PP)  dengan  prosentase  yang  berbeda  pada  campuran  beton,  pengujian  yang  dilakukan  meliputi pengujian  kuat  tekan  dan  tarik  pada  beton.  Hasil  pengujian  kuat  tekan  beton  dengan  campuran  limbah  plastik polypropylene (PP) 5%, 10% dan 15% pada umur 28 dalam campuran agregat kasar mengalami penurunan sebesar 5,15  %,  6,89%  dan  13,53%.  Sedangkan  untuk  hasil  pengujian  kuat  tarik  beton  dengan  campuran  limbah  plastik polypropylene (PP) 5%, 10% dan 15% pada umur 28 dalam campuran agregat kasar mengalami penurunan sebesar 17,61%, 24,13% dan 23,24%.
Kata Kunci: Limbah Plastik, Polypropylene (PP), Kuat Tekan, Kuat Tarik

## ABSTRACT
Indonesia ranks second in the world's largest plastic waste producer after China. Each year, Indonesia can contribute up to 187.2 million tons of plastic waste, while China  reaches 262.9 million tons of plastic waste. Based on the data, one  way  to  utilize  plastic  waste  by  using  plastic  waste  as  a  mixture  of  concrete,  where  the  plastic  used  is polypropylene  (PP)  plastic  with  different  percentage  of  concrete  mixture,  the  test  includes  compressive  strength  test and  tensile  concrete.  The  results  of  concrete  compressive  strength  testing  with  polypropylene  (PP)  plastic  waste mixture of 5%, 10% and 15% at age 28 in aggregate aggregate mixture decreased by 5.15%, 6.89% and 13.53%. As for the result of concrete tensile strength test with polypropylene (PP) plastic waste mixture of 5%, 10% and 15% at age 28 in crude aggregate mixture decreased 17,61%, 24,13% dan 23,24%.
Keywords: Plastic Waste, Polypropylene (PP), strength test, tensile test

## PENDAHULUAN
Indonesia  berada  di  peringkat  kedua  dunia  penghasil sampah plastik terbesar setelah Cina. Setiap tahunnya Indonesia mampu menyumbang sampah hingga 187,2 juta  ton.  Sedangkan  Cina  mencapai  262,9  juta  ton, berada  di  urutan  ketiga  adalah  Filipina  yang menghasilkan  sampah  plastik  mencapai  83,4  juta  ton, di ikuti oleh Vietnam yang mencapai 55,9 juta ton dan Sri  Lanka  yang  mencapai  14,6  juta  ton  per  tahun (Jambeck, et al., 2015).
Menurut  Dinas  Kebersihan  Pemerintah  Provinsi  DKI Jakarta tahun 2011, volume sampah di  Jakarta Pusat sebesar  5.368  m 3 /hari,  Jakarta  Utara  sebesar  4.313 m 3 /hari,  Jakarta  Barat  sebesar  5.500  m 3 /hari,  Jakarta Selatan  sebesar  5.443  m 3 /hari  dan  Jakarta  Timur sebesar  6.321  m 3 /hari.  Dimana  data  komposisi  dan karakteristik  sampah  plastik  sebesar  14%  dan  untuk jenis  sampah  plastik Polypropylene (PP)  sebesar 2.03% dari total sampah plastik yang ada.
Plastik memiliki banyak kelebihan dibandingkan bahan lainnya.  Secara  umum,  plastik  memiliki  densitas  yang rendah,  bersifat  isolasi  terhadap  listrik,  kekuatan mekanik  yang  bervariasi,  ketahanan  suhu  terbatas, serta  ketahanan  bahan  kimia  yang  bervariasi.  Selain itu, plastik juga ringan, mudah dalam perancangan dan biaya pembuatannya murah.
Dibalik  kelebihannnya,  limbah  plastik  menimbulkan masalah  bagi  lingkungan.  Penyebabnya  tak  lain  sifat plastik  yang  tidak dapat diuraikan  dalam  tanah.  Untuk mengatasinya,  para  pakar  lingkungan  dan  ilmuwan dari  berbagai  disiplin  ilmu  telah  melakukan  berbagai penelitian  dan  tindakan.  Salah  satunya  dengan  cara mendaur ulang limbah plastik. Namun cara ini tidaklah terlalu  efektif.  Hanya  sekitar  4%  yang  dapat  didaur ulang,  sisanya  menggunung  di  tempat  penampungan sampah (Pamudji, et al., 2008).
Penambahan  cacahan  gelas  plastik polypropylene (PP)  terhadap  berat  semen  kedalam  campuran  beton akan  meningkatkan  kuat  tarik  belah  beton.  Kenaikan kuat  tarik  optimum  terjadi  pada  beton  dengan persentase cacagan gelas plastik 0,50%, yaitu sebesar 24,264 kg/cm 2 atau kenaikan sebesar 21,789%. untuk persentase  cacahan  gelas  plastik  0,75%,  1,00%  dan 1,25%,  beton  mulai  mengalami  penurunan  kuat  tarik pada  masing-masing  sebesar  23,073  kg/cm 2 ,  22,279 kg/cm 2 dan 21,981 kg/cm 2 . (Ridwan, et al., 2014)
Penggantian  sebagian  pasir  dengan  bahan  sampah plastik  dari  limbah Polypropylene (PP)  dimana digunakan  untuk  mengganti  20%, 40%  dan  60%  pasir sungai  alami  dalam  campuran  beton  dan  diuji  setelah 28  Hari  untuk  kekuatan  tekan,  kuat  tarik,  kekuatan lentur dan densitas beton yang dimodifikasi. Hasil dari percobaan  tersebut,penggantian  sebagian  bahan limbah  plastik  dapat  dilakukan  sampai  batas  20% sampai 40%, dimana dengan campuran limbah plastik sebagai agregat halus pada beton dengan persentase 0% di dapat nilai kuat tekan sebesar 26.47 MPa, 20%
limbah plastik di dapat nilai kuat tekan 34.53 MPa dan mengalami penurunan nilai kuat tekan pada campuran 40%  limbah  plastik  sebesar  32.3  MPa  dan  60% campuran  limbah  plastik  sebesar  25.83  MPa.  Dimana Penelitian  ini  membuktikan  bahwa  penggantian  pasir alami  di  beton  dimungkinkan  dengan  limba    sampah plastik  sebagai  penggantinya  (Charudatta,  et  al., 2017).
Pemanfaatan  sampah  menjadi  material  yang  berguna sangat  penting  dan  perlu  untuk  dilakukan,  termasuk menggunakan  sampah  plastik  sebagai  campuran agregat  beton,  dimana  bahan  dari  sampah  plastik mudah  diperoleh  dan  selama  ini  belum  termanfaatkan secara  optimal.  Penelitian  ini  akan  menggunakan agregat  yang  berasal  dari  sampah  plastik  jenis polypropylene (PP).  Jenis  plastik  ini  merupakan  salah satu  jenis  plastik polietilena termoplastik yang  banyak digunakan dalam kehidupan sehari - hari.
Maksud  dari  penelitian  adalah  untuk  mengetahui karakteristik  beton  normal  dengan  campuran  limbah plastik  jenis Polypropylene (PP)  sebagai  bahan pembanding  digunakan  beton  normal  dengan  mutu yang  sama.  Dengan  tujuan  untuk  menganalisa pengaruh penggunaan limbah plastik jenis Polypropylene (PP)  sebagai  campuran  agregat  kasar pada  campuran  beton  normal  Fc ’  25  MPa  terhadap kuat tekan dan kuat tarik pada beton. Dimana manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah diperolehnya  suatu  gambaran  tentang  kuat  tarik  dan kuat  tekan  pada  beton  normal  dengan  cara membandingkan  beton  normal  yang  menggunakan bahan tambah berupa limbah plastik jenis polypropylene (PP)  sebagai  campuran  agregat  kasar dengan  yang  tidak  menggunakan  bahan  tambah  dan untuk memanfaatkan limbah plastik jenis Polypropylene (PP)  agar  dapat  dijadikan  alternatif sebagai agregat kasar pada campuran beton.
Plastik Polypropylene (PP) merupakan salah satu jenis plastik Thermoplastik ,  dimana    jenis  plastik  ini  dapat dikembangkan  sebagai  material  dalam  bangunan, karena sifatnya yang mudah didaur ulang
Adapun proses pengolahan limbah plastik Polypropylene menjadi  biji  plastik  yang  digunakan sebagai  campuran  agregat  kasar  pada  campuran beton seperti pada Gambar 1.
Gambar 1. Proses pengolahan limbah plastik Polypropylene (PP) Sumber: Analisa Penulis,2017
Dari  proses  pengolahan  limbah  plastik polypropylene (PP)  bahan  baku  berupa  karung  di  dapat  hasil pengolahan  berupa  biji  plastik  sekitar  30-35%  dari 100%  bahan  baku  yang  di  proses,  hasil  dari  proses pengolahan  limbah  plastik polypropylene bahan  baku karung berupa biji plastik.
Karakteristik  dari  plastik polypropylene memiliki  kuat tarik  ( Tensile  Strenght )  sebesar  35,8  MPa,  ketahanan pukul  ( Impact  Strength )  sebesar  43  J/m, specific gravity rendah  dibandingkan  dengan  jenis  plastik  lain yaitu  antara  0,85-0,90  dan  ketahanan  terhadap terhadap  bahan  kimia  yang  tingi  dan  titik  leleh  yang cukup tinggi 200 - 300 o C (Felixon, 2011).

## METODE
Metode  penelitian  dilakukan  menggunakan  dua metode  yaitu  metode  pengumpulan  data  melalui  studi pustaka  atau  studi  dokumenter  dan  metode  observasi dengan  cara  melakukan  pengujian  langsung  di laboratorium sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).
Metode  penelitian  yang  digunakan  pada  penelitian  ini sesuai  dengan  diagram  alir  metode  penelitian  seperti pada Gambar 2.
Gambar 2. Diagram Alir Metode Penelitian
Sampel  yang  akan  dibuat  dalam  penelitian  adalah beton  normal  dengan  Fc ’ 25  MPa.  Dimana  campuran beton normal dengan perbandingan komposisi agregat kasar 100%  dan  limbah  plastik 0%  untuk  sampel penelitian  tersebut  memiliki  kode  BN.  Agregat  kasar 95%  dan  limbah  plastik  5%  untuk  sampel  penelitian tersebut memiliki kode BPL 1. Agregat kasar 90% dan limbah  plastik  10%  untuk  sampel  penelitian  tersebut memiliki  kode  BPL  2.  Agregat  kasar  85%  dan  limbah plastik  15%  untuk  sampel  penelitian  tersebut  memiliki kode  BPL  3.  Komposisi  yang  berbeda-beda  pada setiap  sampel  penelitian  bertujuan  untuk  mengetahui proporsi  campuran  limbah  plastik  sebagai  campuran agregat  kasar  yang  efektif  terhadap  campuran  bahan beton Fc ’ 25 MPa.
Tabel 1. Prosentase campuran beton yang akan di buat dalam penelitian
Sumber : Analisa Penulis, 2017
Masing  -  masing  variasi  dibuat  3  buah  benda  uji berbentuk  silinder  dengan  ukuran  Ø  10  cm  dan  tinggi

## Komposisi Bahan
Kode Semen Pasir Kerikil Plastik Air (kg) (kg) (kg) (kg) (ltr) BN 100% 100% 100% 0% 100% BP 1 100% 100% 95% 5% 100% BP 2 100% 100% 90% 10% 100% BP 3 100% 100% 85% 15% 100%
20 cm untuk uji tekan dan tarik pada beton yang akan dilakukan  pengujian  pada  umur  3,  7  dan  28  hari  di Laboratorium  beton  jurusan  Sipil  Fakultas  Teknik Universitas  Pancasila.  Adapun  tahapan  penelitiannya sebagai berikut:

## 1.  Persiapan Bahan
Pada  tahap  ini  seluruh  bahan  yang  dibutuhkan dipersiapkan  terlebih  dahulu,  diantaranya  semen,  air, agregat  yaitu  butiran  mineral  alami  yang  berfungsi sebagai  bahan  pengisi  beton  berupa  pasir  dan  kerikil serta  limbah  plastik polypropylene (PP)  sebagai campuran  agregat  kasar.  Dengan  jumlah  bahan  yang digunakan  sesuai  dengan mix  design yang  dibuat dalam  perencanaan  campuran  beton.  Bahan  limbah plastik  yang  digunakan  sebagai  campuran  adalah limbah plastik berupa biji plastik polypropylene (PP).
Gambar 2. Biji plastik polypropylene (PP) Sumber: Dokumentasi Penulis,2017

## 2.  Perencanaan Campuran
Pada  tahahap  ini,  dilakukan  perencanaan  campuran beton  dengan kuat  tekan  rencana  Fc’  25  MPa menggunakan  standar  perencanaan  Standar  Nasional Indonesia  (SNI  03-2834-2000,  Tata  Cara  Pembuatan Rencana Campuran Beton Normal).
Tabel 2. Komposisi bahan campuran beton 9 sampel (Silinder : Ø =10 cm dan t = 20 cm)
Sumber : Perhitungan Penulis, 2017
Jumlah  sample  yang  akan  di  uji  sebanyak  36  buah untuk uji tekan, 36 buah  untuk uji tarik, jumlah benda
uji keseluruhan sebanyak 72 buah dalam kurun waktu pengujian  3, 7, dan 28 hari.

## 3.  Pembuatan Benda Uji
Pada tahap ini bahan yang telah dipersiapkan,  diaduk dengan  menggunakan  mesin  pengaduk.  Langkah pertama  kerikil  dan  pasir  dimasukan  kedalam  mesin pengaduk  kemudian  semen  dimasukkan.  Setelah bahan tersebut tercampur merata,  masukan air sedikit demi  sedikit  sambil  diaduk.  Kemudian  limbah  plastik polypropylene (PP) dimasukkan pada adukan tersebut secara  merata  dan  terus  diaduk  hingga  semua  bahan tercampur.  Langkah  terakhir  yaitu  mencetak  adukan dalam  bentuk  silinder  dengan  ukuran  Ø  10  cm  dan tinggi 20 cm.

## 4.  Pengujian Beton Segar
Pada  tahap  ini  dilakukan  pengujian  slump  tes, Slump test  adalah  pengujian  paling  sederhana  dan  yang paling  sering  digunakan.  Karenanya  kelecakan  beton segar sering diidentikkan dengan slumpnya. Kelecakan  beton  atau  workability  adalah  kemudahan suatu  campuran  beton  segar  untuk  dikerjakan  dan dipadatkan.  kelecakan  memegang  peran  penting dalam  kualitas  beton,  kini  kelecakan  secara  praktis  di uji baik di lapangan maupun di laboratorium. Slump tes berguna  untuk  mengecek  adanya  perubahan  dari kadar  air,  bila  material  dan  gradasi  agregat  adalah seragam.  Bila  jumlah  air  adalah  konstan  dan  kadar lengas agregat juga konstan maka slump test berguna untuk  menunjukan  adanya  perbedaan  pada  gradasi. Kelemahan  uji  slump  adalah  tidak  dapat  mengukur kelecakan campuran beton yang kaku (Nugraha,2007).

## 5.  Perawatan
Pada tahap ini dilakukan perawatan terhadap benda uji yang telah dibuat pada tahap sebelumnya. Perawatan ini  dilakukan  dengan  cara  merendam  benda  uji  ke dalam  air  pada  bak  perendaman  dihari  kedua  selama umur  rencana  pengujian  yaitu  3,  7  dan  28  hari. Perawatan  beton  merupakan  suatu  tahap  akhir pekerjaan pembetonan, yaitu menjaga agar permukaan  beton  segar  selalu  lembab,  sejak dipadatkan  sampai  proses  hidrasi  cukup  sempurna (kira-  kira  selama  28  hari).  Kelembaban  permukaan beton  itu  harus  dijaga  agar  air  di  dalam  beton  segar tidak  keluar.  Hal  ini  untuk  menjamin  proses  hidrasi semen  (reaksi  semen  dan  air)  berlangsung  dengan sempurna.  Bila  hal  ini  tidak  dilakukan,  maka  oleh udara  panas  akan  terjadi  proses  penguapan  air  dari permukaan beton segar, sehingga air dari dalam beton segar mengalir keluar, dan beton segar kekurangan air untuk  hidrasi,  sehingga  timbul  retak-retak  pada permukaan betonya (Tjokrodimuljo, 2007).
6.  Pengujian Beton Keras
Pada tahap ini dilakukan pengujian kuat tekandan tarik pada beton pada umur beton 3, 7 dan 28 hari.

## Komposisi Bahan
Kode Semen Pasir Kerikil  Plastik Air (kg) (kg) (kg) (kg) (ltr) BN 8,30 10,79 20,04 0 3,30 BP 1 8,30 10,79 18,62 1,00 3,30 BP 2 8,30 10,79 17,64 2,00 3,30 BP 3 8,30 10,79 16,66 3,00 3,30
 Kuat Tekan
Kuat  tekan  beton  adalah  besarnya  beban persatuan  luas  yang  menyebabkan  benda  uji beton  hancur  bila  dibebani  dengan  gaya  tertentu yang  dihasilkan  oleh  mesin  uji  tekan.  Kuat  tekan beton  merupakan  gambaran  mutu  beton,  karena biasanya  kenaikan  kuat  tekan  beton  akan  diikuti oleh perbaikan sifat beton yang lainnya.  Benda uji yang  digunakan  dalam  pengujian  ini  adalah silinder  dengan  ukuran  Ø  10  cm  dan  tinggi  20  cm sebanyak  3  buah  untuk  setiap  variasinya. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan  beton  dengan  campuran  limbah plastik polypropylene (PP)  dalam  menerima beban. Pengujian dilakukan pada umur beton 3, 7 dan 28 hari.

##  Kuat Tarik
Kuat  tarik  belah  benda  uji  silinder  beton  adalah nilai kuat tarik tidak langsung dari benda uji beton berbentuk silinder yang diperoleh dari pembebanan  benda  uji  tersebut  yang  diletakkan mendatar sejajar dengan permukaan meja penekan mesin uji tekan. Kuat tarik beton biasanya 8%  -  15%  dari  kuat  tekan  beton,  kekuatan  tarik adalah suatu sifat yang penting yang mempengaruhi  perambatan  dan  ukuran  dari  retak didalam struktur. Kekuatan tarik biasanya ditentukan dengan percobaan pembebanan silinder,  dimana  silinder  yang  ukurannya  sama dengan  benda  uji  dalam  percobaan  kuat  tekan diletakkan  pada  sisinya  di  atas  mesin  uji  dan beban  tekan  P  dikerjakan  secara  merata  dalam arah diameter disepanjang benda uji  (Pane, et al., 2015)
Benda  uji  yang  digunakan  dalam  pengujian  ini adalah silinder dengan ukuran Ø 10 cm dan tinggi 20  cm  sebanyak  3  buah  untuk  setiap  variasinya. Pengujian dilakukan pada umur beton 3, 7 dan 28 hari.

## PEMBAHASAN DAN HASIL
Hasil  dari  Penelitian  ini  adalah  diperolehnya  data pengujian  pada  sampel  yang  dibuat  seperti  data  uji slump, kuat tekan dan tarik pada beton.
 Slump Tes
Dari  hasil  pengujian  beton  segar  didapatkan  nilai slump pada masing-masing benda uji.
Sumber: Analisa Penulis (2017)
Gambar 3. Grafik Nilai Uji Slump Sumber: Analisa Penulis (2017)
Berdasarkan  data  hasil  pengujian  tersebut,  nilai  rata  - rata slump pada campuran beton normal dengan kode BN  sebesar  12,5  cm,  beton  dengan  campuran  limbah plastik 5% dengan kode BPL 1 sebesar 8,5 cm, beton dengan  campuran  limbah  plastik  10%  dengan  kode BPL  2  sebesar  6,5  cm  dan    beton  dengan  campuran limbah plastik 15% dengan kode BPL 3 sebesar 6 cm, Besar penurunan nilai slump beton BPL 1, BPL 2 dan BPL 3 dari nilai rata - rata uji slump pada beton normal dapat dilihat pada Gambar 4.
[VALUE] 8.5 6.5 [VALUE] 0 2 4 6 8 10 12 14 BN BPL 1 BPL 2 BPL 3 Rata - Rata Nilai Slump (Cm)
100% 69.39% 53.06%
48.98%
BPL 3 Persentase Penurunan Uji Slump (%) Kode Tinggi Slump (cm) Slump Rata - Rata (cm) Uji Ke-1 (cm) Uji Ke-2 (cm) BN 12,5 12 12,5 BPL 1 8 9 8,5 BPL 2 7 6 6,5 BPL 3 6 6 6
Persentase  ini  merupakan  capaian  nilai  slump sample  beton  dalam  penelitian  ini  dengan  acuan nilai uji slump pada sampel beton normal.

##  Kuat Tekan
Pengujian kuat tekan pada penelitian ini menggunakan benda uji silinder dengan ukuran Ø 10 cm dan tinggi 20 cm, pengujian dilakukan pada umur  beton  3  hari,  7  Hari  dan  28  hari.  Dengan  4 sample  komposisi  campuran  yang  berbeda  dan pada setiap sample dengan 3 benda uji dalam satu pengujian.  Dimana  kuat  tekan  beton  rencana sebesar Fc’ 25 MPa pada umur beton 28 hari. Perbandingan  kuat  tekan  pada  masing  -  masing rancang  campuran  beton  dapat  dilihat  pada Tabel 4.  nilai  kuat  tekan  beton  gabungan  dan perbandingan  pada  masing-masing  umur  beton seperti pada umur beton 3 hari, 7 hari dan 28 hari dapat dilihat pada Gambar 5.
Tabel 4. Nilai Rata-Rata Kuat Tekan Beton Gabungan
Sumber: Analisa Penulis,2017
Gambar 5. Grafik Perbandingan Kuat Tekan Pada Masing-Masing Umur Beton
Sumber: Analisa Penulis (2017)
Nilai  kuat  tekan  pada  beton  pada  umur  benda  uji  3 hari,  kuat  tekan  beton  campuran  normal  14,31  MPa. Sedangkan  tiga  variasi  campuran  beton  lainnya
memiliki kuat tekan terbesar adalah BPL 1 dengan nilai kuat tekan sebesar 15,65 MPa dan kuat tekan terbesar kedua  adalah  BPL  2  dengan  nilai  kuat  tekan  sebesar 15,01 MPa dan nilai kuat tekan terendah adalah BPL 3 dengan nilai kuat tekan sebesar 11,34 MPa. Nilai kuat tekan  beton  pada  umur  benda  uji  7  hari,  kuat  tekan beton  campuran  normal  19,94    MPa.  Sedangkan  tiga variasi  campuran  beton  lainnya  memiliki  kuat  tekan terbesar adalah BPL 1 dengan nilai kuat tekan sebesar 20,36 MPa dan untuk kuat tekan BPL 2 sebesar 18,58 MPa  dan  nilai  kuat  tekan  terendah  adalah  BPL  3 dengan nilai kuat tekan sebesar 17,24 MPa. Nilai kuat tekan  beton  yang  direncanakan  pada  umur  benda  uji 28  hari  adalah  beton  dengan  nilai  kuat  tekan  Fc’  25 MPa, kuat tekan beton campuran normal memiliki kuat tekan  sebesar  27,44    MPa  kuat  tekan  beton  normal pada  umur  beton  28  hari  sudah  sesuai  dengan  kuat tekan  beton  rencana.  Untuk  tiga  variasi  campuran beton  lainnya  memiliki  kuat  tekan  lebih  kecil dibandingkan  dengan  beton  normal  dimana  BPL  1 dengan nilai kuat tekan sebesar 23,71 MPa dan untuk kuat  tekan  BPL  2  sebesar  23,28  MPa  dan  nilai  kuat tekan  terendah  adalah  BPL  3  dengan  nilai  kuat  tekan sebesar  21,62  MPa.  Untuk  beton  dengan  campuran limbah  plastik  memiliki  kekuatan  terhadap  tekan  lebih tinggi  pada  komposisi  campuran  limbah  sebanyak  5% terhadap  berat  agregat  kasar,  namun  pada  saat campuran  sebesar  10%  dan  15%  limbah  plastik, kekuatan tekan pada beton menurun dan lebih kecil.
Besar  persentase  penurunan  rata  -  rata  uji  kuat  tekan beton BPL 1, BPL 2 dan BPL 3 dari nilai rata  - rata uji uji  kuat  tekan  pada  beton  normal  pada  umur  rencana beton 28 hari dapat dilihat pada Gambar 6.
Gambar 6. Grafik Persentase Penurunan Rata - Rata Nilai Uji Kuat Tekan
Sumber: Analisa Penulis (2017)
Persentase  ini  merupakan  capaian  nilai  kuat  tekan sample beton dalam penelitian ini dengan perbandingan nilai kuat tekan beton normal pada umur beton  28  hari.  Semakin  banyak  pemakaian  limbah plastik  sebagai  agregat  kasar  berbanding  dengan penurunan  pada  nilai  kuat  tekan  yang  di  rencanakan.
14.31 19.94 27,44 15.65 20.36 23.71 15.01 18.58 23.28 11.34 17.24 21.62 3 Hari 7 Hari 28 Hari
Rata - Rata Perbandingan Kuat Tekan (MPa)
Normal BPL 1
BPL2 BPL 3
100% 94.85% 93.11% 86.47%
BN BPL 1 BPL 2 BPL 3
Persentase Penurunan Rata - Rata Nilai Uji Kuat Tekan Beton Umur Rata - Rata Kuat Tekan Beton (Mpa) (Hari) Normal BPL 1 BPL2 BPL 3 3 14,31 15,65 15,01 11,34 7 19,94 20,36 18,58 17,24 28 27,44 23,71 23,28 21,62
Nilai  kuat  tekan  yang  turun  dapat  terjadi  karena agregat  dari  limbah  plastik  yang  digunakan  sebagai campuran agregat kasar mempunyai permukaan yang relatif  lebih  halus  dibandingkan  dengan  agregat  kasar yang  berasal  dari  batu  pecah,  dimana  limbah  plastik yang  digunakan  sebagai  agregat  kasar  dengan permukaan  yang  relatif  lebih  halus  menyebabkan semakin lemahnya ikatan yang terjadi antara pasta
semen  dengan  agregat.  Sehingga  hasil  uji  kuat  tekan pada beton dengan campuran limbah plastik polypropylene  (PP)  lebih  kecil  dibanding  dengan  hasil kuat tekan pada beton dengan campuran normal hal.

##  Kuat Tarik
Nilai  kuat  tarik  beton  (direct  tensile)  diperoleh dengan membagi beban maksimum yang menyebabkan benda uji patah dengan luas bidang patahnya.  Kekuatan  tarik  biasanya  ditentukan dengan  menggunakan  percobaan  pembebanan silinder,  dimana  silinder  yang  ukurannya  sama dengan  benda  uji  dalam  percobaan  kuat  tekan diletakkan  pada  sisinya  di  atas  mesin  uji. Pengujian kuat tarik beton menggunakan benda uji silinder dengan ukuran Ø 10 cm dan tinggi 20 cm, pengujian  dilakukan  pada  umur  beton  3  hari,  7 Hari  dan  28  hari.  Dengan  4  sample  komposisi campuran  yang  berbeda  dan  pada  setiap  sample dengan 3 benda uji dalam satu pengujian.
Perbandingan  kuat  tarik  pada  masing-masing rancang  campuran  beton  dapat  dilihat  pada Tabel 5.  nilai  rata  -  rata  kuat  tarik  beton  gabungan  dan perbandingan nilai kuat tarik pada masing - masing umur beton seperti pada umur beton 3 hari, 7 hari dan 28 hari dapat dilihat pada Gambar 7.
Tabel 5. Nilai Rata - Rata Kuat Tarik Beton Gabungan
Sumber: Analisa Penulis(2017)
Gambar  7. Grafik  Perbandingan  Kuat  Tarik  Pada Masing-Masing Umur Beton
Sumber: Analisa Penulis,2017
Pengujian  kuat  tarik  ini  adalah  untuk  mengetahui ikatan  antara  agregat  dan  pasta  semen.  Dari  gambar 4.5  dapat  dilihat  bahwa  nilai  kuat  tarik  beton  pada umur  3  hari  yang  paling  tinggi  adalah  beton  BPL  1 sebesar  2,29  MPa  selanjutnya  beton  normal  sebesar 1,94  MPa,  nilai  kuat  tarik  terkecil  adalah  BPL  3 sebesar 1,60 MPa.
Nilai  kuat  tarik  beton  pada  umur  7  hari,  beton  normal memiliki  nilai  kekuatan  tarik  paling  tinggi  diantara beton  lainnya  yaitu  sebesar  2,62  MPa  diikuti  oleh beton  BPL  1  sebesar  2,57  MPa  dan  nilai  kuat  tarik terkecil  beton  pada  umur  7  hari  adalah  beton  BPL  3 dengan  nilai  kuat  tarik  sebesar  1,84  MPa.  Nilai  kuat tarik  pada  umur  28  hari  biasanya  memiliki  kuat  tarik 8%-15%  dari  kuat  tekan  beton  normal  (Pane,  et  al., 2015),  nilai  kuat  tarik  yang  didapat  pada  campuran beton  dengan  menggunakan  limbah  plastik  dengan kode BPL 1 sebesar 2,78 MPa, nilai kuat tarik ini lebih kecil dibandingan nilai kuat tarik beton normal sebesar 3,37  MPa  namun  lebih  besar  dari  beton  dengan campuran limbah plastik BPL 2 sebesar 2,56 MPa dan BPL 3 sebesar 2,59 MPa.
Besar  persentase  penurunan  rata  -  rata  uji  kuat  tekan beton BPL 1, BPL 2 dan BPL 3 dari nilai rata  - rata uji uji  kuat  tekan  pada  beton  normal  pada  umur  rencana beton 28 hari dapat dilihat pada Gambar 8.
Umur Kuat Tarik Beton (Mpa) (Hari) Normal BPL 1 BPL2 BPL 3 3 1,94 2,29 1,64 1,60 7 2,62 2,57 2,39 1,84 28 3,37 2,78 2,56 2,59
1.94
2.62 3.37 2.29 2.57
2.78
1.64
2.39 2.56 1.60
1.84
2.59 3 Hari 7 Hari 28 Hari Perbandingan Rata - Rata Kuat Tarik Beton (MPa) Normal BPL 1
BPL2 BPL 3

## Gambar 8. Grafik Persentase Penurunan Rata –
Rata   Nilai Uji Kuat Tarik Sumber: Analisa Penulis (2017)
Penurunan  nilai  kuat  tarik  pada  beton  dengan campuran  limbah  plastik  polypropylene  5%,  10%  dan 15  %  berbanding  lurus  dengan  penurunan  nilai  kuat tekan  yang  diperoleh  dari  pengujian  kuat  tekan  beton dengan  sampel  yang  sama.  Nilai  kuat  tarik  yang mengalami  penurunan  terjadi  karena  permukaan agregat  limbah  plastik  yang  digunakan  sebagai campuran  agregat  kasar  memiliki  permukaan  yang licin  dan  sulit  mengikat  pasta  semen  menjadi  salah satu  alasan  lemahnya  ikatan  pada  beton  tersebut. Selain  itu  beton  dengan  campuran  limbah  plastik polypropylene  (PP)  sebagai  agregat  kasar  bersifat lebih getas dibandingkan beton normal pada umumnya,  sehingga  kuat  tarik  beton  lebih  kecil dibandingkan  dengan  kuat  tarik  beton  dengan campuran normal.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1.  Kuat tekan beton dengan limbah plastik polypropylene (PP) dalam campuran agregat kasar mengalami  penurunan  sebesar  5,15  %  pada campuran  limbah  plastik  5%,  6,89%  pada campuran  limbah  plastik  10%  dan  13,53%  pada campuran limbah plastik 15%.
2.  Kuat tarik beton dengan limbah plastik polypropylene (PP) dalam campuran agregat kasar mengalami  penurunan  sebesar  17,61%  pada campuran  limbah  plastik  5%,  24,13%  pada campuran  limbah  plastik  10%  dan  23,24%  pada campuran limbah plastik 15%.
3.  Penambahan persentase limbah plastik polypropylene (PP)  pada  campuran  beton  akan menurunkan  nilai  slump  dimana  nilai  slump  pada beton  normal  sebesar  12,5  cm  sedangkan  pada beton  dengan  campuran  limbah  plastik  jenis polypropylene 5%,  10%  dan  15%  sebagai
campuran  agregat  kasar  sebesar  8,5  cm,  6,5  cm dan 6 cm.

## Saran
Untuk  penelitian  lebih  lanjut,  pemanfaatan  limbah plastik polypropylene (PP) sebagai campuran agregat kasar pada campuran beton Fc’ 25 MPa sebaiknya :
1.  Untuk  meningkatkan  nilai  slump  pada  campuran beton dengan menggunakan limbah plastik polypropylene (PP)  sebagai  campuran  agregat kasar,  dapat  menggunakan adi-mixture sebagai bahan pengencer. 2.  Perlu  dilakukan  penelitian  dengan  menggunakan limbah plastik polypropylene (PP) sebagai campuran agregat kasar dengan ukuran yang lebih besar dan permukaan yang lebih kasar.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Dalam  menyelesaikan  Jurnal  ini,  penulis  ingin mengucapkan terima kasih kepada:
1.  Kedua  orang  tua  penulis,  yaitu  alm.  H.  Bunyamin dan almh. Hj. Salbiah.
2.  Bapak  Ir.  Akhmad  Dofir,  M.T,  IPM  selaku  Ketua Program  Studi  Teknik  Sipil  Fakultas  Teknik Universitas Pancasila.
3.  Ibu  Niken  Warastuti,  ST,  MT  selaku  Sekretaris Program  Studi  Teknik  Sipil  Fakultas  Teknik Universitas Pancasila.
4.  Bapak  Ir.  Imam  Hagni  Puspito,  M.T,  IPM  selaku pembimbing  akademik  di  Program  Studi  Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Pancasila
5.  Bapak  Dr.  Ir.  Jonbi,  M.T,  M.M,  M.Si  selaku pembimbing Tugas Akhir penulis.
6.  Saudara Budi, Devi, Yanti dan Sandra selaku kakak dari penulis.
7.  Keluarga  Maman  Suherman  dan  Ernawati  yang selama ini membantu penulis.

## REFERENSI
Charudatta, Thosar, & M.Husain. (2017). Reuse of Plastic Waste as Replacement of Sand in Concrete. IJIRSET.
Felixon, K. (2011). Penelitian Terhadap Pengembangan Penggunaan Material Plastik (Polikarbonat) Pada Selubung Bangunan. Seminar Nasional AVoER ke-3.
Jambeck, J. R., Geyer, R., Wilcox, C., Siegler, T. R., Perryman, M., Andrady, A., . . . Law, K. L. (2015). Plastic Waste Inputs From Land Into The Ocean. sciencemag.org. Nugraha, P., & Antoni. (2007). Teknologi Beton "Dari Material, Pembuatan, Ke Beton Kinerja Tinggi". ANDI. Pamudji, G., Intang, N., & Rahman, A. N. (2008).
Pengaruh Pemakaian Bahan Tambah Limbah Plastik Kemasan Air Mineral Terhadap Kuat Tekan Dan Kuat Tarik Belah Beton. 4 .
100%
82.39% 75.87% 76.76%
BN
BPL 1 BPL 2 BPL 3 Persentase Penurunan Rata - Rata Nilai

## Uji Kuat Tarik Beton
Pane, F. P., Tanudjaja, H., & Windah, R. S. (2015). Pengujian Kuat Tarik Lentur Beton Dengan Variasi Kuat Tekan Beton. 3 . Ridwan, F. F., Subari, & Yulius, E. (2014). Pengaruh Penggunaan Cacahan Gelas Plastik Polypropylene (PP) Terhadap Kuat Tekan Dan Tarik Beton. 2 . Tjokrodimuljo, K. (2007). Teknologi Beton. Yogyakarta: Biro Penerbit Teknik Sipil.